## DINAMIKA TEKNIK SIPIL
MAJALAH ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 15, Nomor 2, Desember 2022, Halaman 71-76 p-ISSN: 1411-8904, e-ISSN: 2828-2876 Tersedia online di https://journals.ums.ac.id/index.php/DTS/index

## PENGARUH CAMPURAN STYROFOAM TERHADAP KUAT TEKAN BETON RINGAN DENGAN TAMBAHAN SUPERPLASTICIZER
Rizka Damayanti 1*
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Jl. RTA Milono Km 1,5, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
* Email: rizkadamayanti116@gmail.com Diajukan:17/06/2022 Direvisi:21/11/2022 Dierima:29/11/2022

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  konstruksi  selain  baja  dan  kayu, beton  juga  merupakan  bahan  yang  paling banyak digunakan (Tanubrata, Maksum. 2015). Beton  merupakan  campuran  dari  semen, agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air. Banyaknya  perkembangan  inovasi  material beton,  salah  satunya  dengan  inovasi  ramah lingkungan  serta  dengan  berat  jenis  dibawah 1800 kg/m3 (Tjokrodjimuljo, 2004). Berat jenis beton dapat direduksi dengan pemakaian beton ringan sehingga mengurangi beban statis beton
dengan  menggunakan  agregat  yang  lebih ringan  daripada  beton  normal  (Siahaan  dkk, 2020).  Beton  ringan  dapat  dibuat  dengan menggunakan  agregat  ringan  seperti  batu apung,  lempung  dan fly  ash,  serbuk  kayu (Saifuddin, dkk. 2013)
Dalam pembuatan beton ringan dibutuhkan  material  campuran  yang  memiliki berat  jenis  rendah  (Priyono,  &  Nadia,  2014) Salah satu bahan alternatifnya adalah styrofoam.  Styrofoam  di  masyarakat  awam dikenal  sebagai  gabus  putih  yang  merupakan

## Abstrak
Beton  ringan  adalah  beton  yang  mempunyai  berat  kurang  dari  dibawah  1800  kg/m3. Penggunaan beton ringan adalah untuk mengurangi berat sendiri beton. Aggregat kasar yang dipergunakan  adalah  batu  apung  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh penambahan  styrofoam  dengan  variasi  0%,  0,5%,  2%  dan  3,5%  dan  penambahan  1% superplasticizer  terhadap  kuat  tekan  beton  ringan.  Untuk  menghitung  komposisi  campuran menggunakan metode ACI 211.2-98. Penelitian ini menggunakan benda uji kubus 15 × 15 × 15 cm sebanyak 36 buah. Pengujian dilakukan pada umur beton 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Dari  hasil  penelitian  diketahui  hasil  paling  maksimum  terjadi  pada  umur  beton  28  hari didapatkan  hasil  kuat  tekan  berturut-turut,  yaitu  6,93  MPa,  4,76  MPa,  2,46  MPa  dan  3,32 MPa.
Kata Kunci: Beton Ringan, Kuat Tekan Beton, Superplasticizer, Styrofoam

## Abstract
Lightweight concrete is concrete that weighs less than 1800 kg/m3. The use of lightweight concrete is to reduce the weight of the concrete itself. Coarse aggregate used is pumice. This study aims to determine the effect of adding styrofoam with variations of 0%, 0.5%, 2% and 3.5%  and  the  addition  of  1%  superplasticizer  on  the  compressive  strength  of  lightweight concrete. To calculate the composition of the mixture using the ACI 211.2-98 method. This study used a cube of 15 × 15 × 15 cm as many as 36 pieces. Tests were carried out at the age of 7 days, 14 days and 28 days of concrete. From the results of the study, the maximum yield occurred at the age of 28 days of concrete, the compressive  strength was 6.93 MPa,
4.76 MPa, 2.46 MPa and 3.32 MPa.
Keywords: Compressive Strength, Lightweight concrete, Superplasticizer, Styrofoam
limbah  rumah  tangga  yang  sulit  untuk  terurai dan  sulit  membusuk.  Penggunaan  s tyrofoam sebagai  agregat  kasar  maupun  agregat  halus diharapkan  dapat  mengurangi  banyaknya limbah  disekitar  dan  untuk  menambah  nilai guna  dari styrofoam  tersebut,  juga  berat beton akan  lebih  ringan  pula,  namun  hal  ini  akan berpengaruh  pada  kekuatan.  Bagian  ini menjelaskan  hipotesis  yang  dirumuskan  oleh peneliti    sehingga  menjadi  dasar  dari peneilitian.  beton  tersebut  seiring  dengan penambahan styrofoam pada campuran beton.
Penambahan superplasticizer dalam beton ringan  campuran  merupakan  salah  satu  cara untuk  meningkatkan  kekuatan  dari  beton. Superplasticizer  adalah  zat  polimer  organik yang  dapat  larut  dalam  air  dan  sifatnya  dapat meningkatkan  workabilitas  dari  beton  ringan. Kusnardi  (2011)  melakukan  penelitian  dengan menggunakan styrofoam  sebagai  bahan campuran  beton  ringan  dengan  tambahan superplacticizer.  Dari  penelitiannnya  diperoleh hasil  berat  isi  beton  berkurang  dan  terjadi peningkatan slump  dan  kuat  tekan  berturut- turut.
Hal  di  atas  melatarbelakangi  penulis untuk  melanjutkan  penelitian  tersebut  guna mengetahui  pengaruh  campuran styrofoam terhadap  kuat  tekan  beton  ringan  dengan tambahan superplasticizer.  Menurut  Standar Nasional Indonesia 03-2847 tahun 2002, beton digolongkan sebagai beton ringan jika beratnya kurang  dari  1900  kg/m³.  Beton  ringan membutuhkan  material  yang  memiliki  berat jenis yang ringan pula. Berat jenis lebih ringan dapat dicapai jika berat beton diperkecil namun berpengaruh pada menurunnya kekuatan beton. Prinsip  pembuatan  beton  ringan  adalah membuat  rongga  di  dalam  beton.  Semakin banyak  rongga  udara  dalam  beton  semakin ringan beton yang dihasilkan (Miswar, K. 2018) Ada  tiga  macam  cara  membuat  rongga udara dalam beton, yakni:
1. Cara  yang  paling  sederhana  yaitu  dengan memberikan  agregat  ringan.  Agregat  itu bisa  berupa  batu  apung,  batu  alwa,  atau abu  terbang  ( fly  ash)  yang  dijadikan  batu. Adapun  spesifikasi  agregat  ringan  yang digunakan dalam pembuatan beton dengan pertimbangan  utama  adalah  ringannya bobot  dan  tinggi  kekuatan  yang  meliputi: persyaratan komposisi kimia, dan sifat fisik agregat sesuai standar SNI 03-2461-2002.
2. Menghilangkan  agregat  halus  (agregat halus  disaring,  contohnya  debu/abu terbangnya dibersihkan).
3. Meniupkan  atau  mengisi  udara  di  dalam beton. Cara ketiga ini terbagi lagi menjadi secara mekanis dan secara kimiawi. Bahan campuran antara lain pasir kwarsa, semen, kapur,  sedikit gypsum,  air,  dan  dicampur aliminium pasta sebagai bahan pengembang secara kimiawi.

## 1.1. Batu Apung
Menurut  Simanjuntak  (2010)  batu  apung merupakan  agregat  alamiah  yang  ringan  serta umum  penggunanya.  Asalkan  bebas  dari  debu volkanik  yang  halus  dan  bahan  yang  bukan volkanik  asalnya,  seperti  lempung,  batu  apung menghasilkan  beton  ringan  yang  memuaskan dengan berat jenis antara 720 kg/m3 dan 1440 kg/m.

## 1.2. Styrofoam
Menurut  Sudipta  (2009)  dalam  Miswar (2020),  selain  ringan styrofoam  juga  memiliki kemampuan  meyerap  air  yang  sangat  kecil (kedap air). Penggunaan styrofoam dalam beton dapat  dianggap  sebagai  rongga  udara.  Namun keuntungan menggunakan styrofoam dibandingkan  menggunakan  rongga  udara dalam  beton  berongga  adalah styrofoam mempunyai  kekuatan  tarik.  Dengan  demikian, selain.  membuat  beton  menjadi  ringan  dapat juga  bekerja  sebagai  serat  yang  rapat meningkatkan  kemampuan  kekuatan  dan khususnya  daktilitas  beton.  Kerapatan  atau berat satuan beton dengan campuran styrofoam dapat  diatur  dengan  mengontrol  jumlah styrofoam  yang  digunakan  dalam  beton  untuk memperoleh  beton  dengan  berat  satuan  yang lebih  kecil.  Namun  kuat  tekan  beton  yang diperoleh tentunya akan lebih rendah.

## 1.3. Superplasticizer
Superplasticizer  adalah  bahan  tambah kimia  yang  melarutkan  gumpalan-gumpalan dengan  cara  melapisi  pasta  semen  sehingga semen  dapat  tersebar  dengan  merata  pada adukan beton dan mempunyai pengaruh dalam meningkatkan workability  beton  sampai  pada tingkat yang cukup besar. Bahan ini digunakan dalam jumlah yang relatif sedikit karena sangat mudah  mengakibatkan  terjadinya bleeding.
Superplasticizer  dapat  mereduksi  air  sampai 40%  dari  campuran  awal.  Beton  berkekuatan tinggi  dapat  dihasilkan  dengan  pengurangan kadar  air,  akibat  pengurangan  kadar  air  akan membuat  campuran  lebih  padat  sehingga pemakaian superplasticizer  sangat  diperlukan untuk mempertahankan nilai slump yang tinggi. Menurut  Herwani,  dkk  (2011)  efek negatif dari penggunaan superplasitcizer adalah kehilangan slump  yang  relatif  cepat,  sehingga walaupun workability  meningkat  cukup  besar, waktu  pengerjaannya  menjadi  lebih  singkat. Dalam  waktu  sekitar  satu  jam  setelah penambahan superplasticizer,  workability-nya akan  relatif  hilang  karena  slump  loss (kehilangan slump)  yang  sangat  cepat.  Untuk mengatasi  efek  negatif  ini,  penambahan superplasticizer  dapat  dicampurkan  sesaat sebelum  beton  segar  dituang  di  lapangan. Namun perlu diperhatikan dosis penggunaannya  terutama  jika  penambahan superplasticizer  dilakukan  setelah  beton  segar dituang sebagian yang mengakibatkan kesulitan mengetahui sisa beton segar yang masih ada di dalam mobil mixer.

## 1.4 Kuat Tekan
Menurut Mulyono (2004) dalam Purnawirati dkk (2016) pemeriksaan kuat tekan beton  dilakukan  untuk  mengetahui  kuat  tekan beton ringan pada umur 28 hari yang dihasilkan apakah  sesuai  dengan  yang  telah  disyaratkan. Pada  mesin  uji  tekan  benda  diletakkan  dan diberikan  beban  sampai  benda  runtuh,  yaitu pada saat beban maksimum bekerja (Sujatmiko. 2019).  Kuat  tekan  beton  dapat  di  hitung dengan rumus:
p= (1)
dengan:
F = Gaya maksimum dari mesin tekan, (N) A  =  Luas  penampang  yang  diberi  tekanan, (cm2)
P = Kuat tekan, (N/cm2)
Pada  mesin  uji  tekan  benda  diletakkan dan  diberikan  beban  sampai  benda  runtuh, yaitu pada saat beban maksimum bekerja.

## 2. METODOLOGI
Untuk mempermudah  jalannya  penelitian maka dibuat tahapan penelitian sebagai berikut:
Pada tahap awal dipersiapkan bahan dan alat  untuk  penelitian,  kemudian  pengujian material  harus  sesuai  dengan  persyaratantaan SNI  2847-2019.  Bila  sudah  memenuhi  maka dibuat Design Mix Formula (DMF), pembuatan benda  uji  dan  pengujian  kuat  tekan  beton. Setelah selesai pengujian dilakukan pembahasan, dan kesimpulan.
Bahan-bahan  yang  digunakan  peneliti dalam penelitian kali ini adalah:
1. Semen  yang  digunakan  semen  merek Gresik.
2. Agregat kasar yang digunakan berupa batu apung yang diperjual belikan di Kalimantan.
3. Agregat halus yang digunakan adalah pasir Tangkiling.
4. Air  yang  digunakan  berasal  dari  instalasi air  bersih  Laboratorium  Struktur  Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
5. Styrofoam yang dipotong kecil kecil
6. Superplastisizer 1% dari berat semen.
Peralatan  yang  digunakan  peneliti  dalam penelitian antara lain:
1. Satu  set  saringan  alat  ini digunakan  untuk mengukur  gradasi  agregat  sehingga  dapat ditentukan  nilai  modulus  kehalusan  butir agregat.
2. Timbangan  berkapasitas  14  kg  dengan ketelitian  pembacaan  1  gram  digunakan untuk  mengukur  berat  bahan  campuran beton dan berat benda uji silinder.
3. Oven, alat ini digunakan untuk mengeringkan  bahan-bahan  pada  saat pengujian  material  yang  membutuhkan kondisi kering.
4. Piknometer  alat  ini  digunakan  untuk mengukur berat jenis pasir.
5. Kerucut  abrahams  beserta  tilam  pelat  baja dan  tongkat  besi  digunakan  untuk mengukur workability  adukan  dengan percobaan Slump Test .
6. Palu karet alat ini digunakan dalam proses pemadatan beton.
7. Cetakan  beton  berbentuk  silinder  dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm digunakan untuk  mencetak  benda  uji  pengujian  kuat tekan.
8. Mesin  pengaduk  beton  (concrete  mixer) alat  ini digunakan  untuk mengaduk  bahan campuran beton.
9. Mesin  uji  tekan.  Alat  ini  digunakan  untuk menguji  kuat  tekan  beton.  Dalam penelitian  ini  akan  dipakai  Compression Testing Machine (CTM).
Penelitian ini terdiri dari 36 sampel kubus beton  yang  terdiri  dari  9  sampel  beton  untuk variasi beton ringan 0%, 9 sampel beton untuk variasi  styrofoam  0,5%,  9  sampel  beton  untuk variasi  styrofoam  2%,  dan  9  sampel  beton untuk  variasi  styrofoam  3,5%.  Perendaman sampel  beton  dilakukan  selama  7  hari,  14  hari dan 28 hari.
Perencanaan  campuran  beton  untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1. Proporsi Campuran Styrofoam persatu kubus
Bahan Persentase Styrofoaam 0 % 0,5 % 2 % 3,5 % Air (kg) 0,68 0 0,6 80 0,6 80 0,6 80 Semen (kg) 1,18 4 1,1 84 1,1 84 1,1 84 Agregat Halus (kg) 3,71 4 3,7 14 3,7 14 3,7 14 Agregat Kasar (kg) 0,96 2 0,9 62 0,9 62 0,9 62 Styrofoa m (gr) 0 0,0 05 0,0 19 0,0
34

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Pengujian Karakteristik

## Material Agregat
Material penyusun beton yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Material No. Material Sumber 1. Semen PC Merk Gresik Tipe I 2. Agregat Halus  Pasir Tangkiling 3. Agregat Kasar  Batu Apung 4. Air Air di Lab Struktur Fakultas Teknik dan Informatika 5. Styrofoam Yang diperjualbelikan di Palangkaraya
Adapun  hasil  pengujian  karakteristik  material dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kadar Air Agregat Agregat Kasar Agregat Halus Sampel 1 Sampel 2 Rata- Rata Sampel 1 Sampel 2 Rata- Rata 0,701 % 2,651 % 1,676 % 3,821 % 3,742 % 3,782 %

## 3.2. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan benda uji dilakukan pada  umur  beton  7,  14  dan  28  hari.  Hasil  dari pengujian  kuat  tekan  beton  dapat  dilihat  pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Kuat Tekan (Umur Beton 7
Hari) Persentase Styrofoam Satuan Sampel 1 2 3 0 % MPa 6,30 5,64 5,92 0,5 % 4,57 4,19 4,58 2 % 2,63 2,08 2,62 3,5 % 2,36 2,74 2,26
Dari  tabel  4  didapatkan  nilai  rata-rata kuat tekan beton ringan 0% pada umur beton 7 hari  sebesar  5,96  MPa  yang  mana  belum mencapai  mutu  yang  disyaratkan.  Pada penambahan  variasi styrofoam  0,5%  dan  1% superplasticizer  didapatkan  nilai  kuat  tekan 4,45  MPa,  variasi styrofoam  2%  dan  1% superplasticizer  kuat  tekan  sebesar  2,44  MPa, dan  variasi styrofoam  3,5%  dan  1% superplasticizer  kuat  tekan  sebesar  2,45  MPa. Seluruh  penambahan  variasi styrofoam  tidak ada yang mencapai nilai mutu yang diinginkan dan diisyaratkan dan semakin besar penambahan  variasi styrofoam  nilai  kuat  tekan yang dihasilkan semakin menurun.
Tabel 5.  Hasil Uji Kuat Tekan (Umur Beton 14 Hari)
Persentase Styrofoam Satuan Sampel 1 2 3
0 % MPa
7,27 6,86 6,44 0,5 % 4,35 4,07 4,63 2 % 2,00 2,63 2,68 3,5 % 3,22 3,28 3,18
Dari  tabel  5  didapatkan  nilai  rata-rata kuat  tekan  beton  ringan  0%  pada  umur  beton 14  hari  sebesar  6,86  MPa  yang  mana  sudah mencapai  mutu  yang  disyaratkan.  Pada
penambahan  variasi styrofoam  0,5%  dan  1% superplasticizer  didapatkan  nilai  kuat  tekan 4,35  MPa,  variasi styrofoam  2%  dan  1% superplasticizer  kuat  tekan  sebesar  2,43  MPa, sedangkan  variasi styrofoam  3,5%  dan  1% superplasticizer  kuat  tekan  sebesar  3,22  MPa. Pada  variasi styrofoam  2%  dan  1% superplasticizer  mengalami  penurunan  kuat tekan  dibanding  kuat  tekan  7  hari  sedangkan variasi styrofoam 0,5% dan 1% superplasticizer dan  variasi styrofoam  3,5%  dan  1% superplasticizer  mengalami  peningkatan  kuat tekan  beton  dari  hasil  kuat  tekan  beton  7  hari walaupun kuat tekan beton tersebut belum bisa mencapai  kuat  tekan  yang  diisyaratkan  dan diinginkan.
Tabel 6.  Hasil Uji Kuat Tekan (Umur Beton 28
Hari) Persentase Styrofoam Satuan Sampel 1 2 3
0 %
MPa 6,93 6,84 7,02 0,5 % 4,80 4,67 4,81 2 % 2,74 2,35 2,29 3,5 % 3,59 3,19 3,19
Dari  tabel  6.    didapatkan  nilai  rata-rata kuat  tekan  beton  ringan  0%  pada  umur  beton 28  hari  sebesar  6,93  MPa  yang  mana mengalami  peningkatan  kuat  tekan  dan  masuk kedalam  syarat  beton  struktural  ringan.  Pada penambahan  variasi styrofoam  0,5%  dan  1% superplasticizer  didapatkan  nilai  kuat  tekan 4,76  MPa,  variasi styrofoam  2%  dan  1% superplasticizer  kuat  tekan  sebesar  2,46  MPa, sedangkan  variasi styrofoam  3,5%  dan  1% superplasticizer  kuat  tekan  sebesar  3,32  MPa. Seluruh  variasi  mengalami  peningkatan  kuat tekan  beton  dibandingkan  umur  kuat  tekan beton  pada  hari  ke  14  namun  masing-masing hasil  kuat  tekan  beton  rata-rata  kuat  tersebut belum  bisa  mencapai  kuat  tekan  yang diisyaratkan dan diinginkan.
Berdasarkan hasil pengujian digambarkan rekapitulasi  hasil  nilai  kuat  tekan  beton  pada umur 7, 14 dan 28 hari pada Gambar 1.
Gambar  1. Rekapitulasi hasil  nilai  kuat   tekan beton  pada  umur  7,  14  dan  28  hari  (Hasil Pengujian)
Dari Gambar 1. Dapat dilihat bahwa hasil kuat tekan beton ringan sangat beragam namun pada tiap variasi campuran styrofoam 0,5% dan 1% superplasticizer  dan  variasi  campuran styrofoam 2% pada umur hari ke 14 mengalami penurunan  kuat  tekan  lebih  besar  di  banding umur  hari  beton  yang  lain  nya.  Variasi campuran  3,5%  dan  1% superplasticizer mengalami peningkatan kuat  tekan  beton  pada tiap umur betonnya walaupun belum mencapai syarat  nilai  kuat  tekan  yang  diinginkan. Sedangkan  pada  variasi  campuran  kuat  tekan beton ringan 0% mengalami kenaikan pada tiap umur  beton  dan  mendapat  nilai  kuat  tekan maksimal pada hari ke 28 sebesar 6,93 MPa.
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  dapat disimpulkan  penambahan styrofoam  pada campuran beton mampu mengurangi daya kuat tekan  beton  dan  berat  volume  isi  dari  beton. Hal ini dikarenakan  berat  jenis styrofoam yang sangat  ringan,  sehingga styrofoam  dalam campuran beton dianggap sebagai rongga udara pada beton dan styrofoam memiliki permukaan yang licin sehingga kuat rekatnya dengan pasta semen  sangan  sulit.  Sedangkan  komposisi penambahan superplasticizer harus diperhatikan lebih  detail  agar  memberikan  hasil  yang signifikan untuk hasil kuat tekan beton .

## 4. KESIMPULAN
1. Kuat tekan beton ringan yang ditambahkan 1% superplasticizer  dan  variasi  styrofoam sebanyak  0,5%,  2%  dan  3,5%  tidak mampu mencapai mutu beton fc’ 10 MPa.
2. Terjadi  penurunan  hasil  kuat  tekan  beton ringan  dengan  nilai  kuat  tekan  6,93  MPa dan  variasi  penambahan styrofoam  0,5%,
2%  dan  3,5%  dan  1%  superplasticizer dengan nilai kuat tekan berturut- turut 4,76 MPa,  2,46  MPa,  dan  3,32  MPa  atau dengan  persentase  31,31%,  64,51%  dan 52,05%  apabila  dibandingkan  kuat  tekan beton ringan styrofoam 0%.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (2001).  Tata Cara  Rencana  Pembuatan  Campuran Beton  Ringan  Dengan  Agregat  Ringan SNI  03-3449-2002.  Badang  Standarisasi Nasional  Bidang  Struktur  dan  Konstruksi Bangunan, Bandung.
Hanifatun,  F.  (2016).  Pengaruh  Penggunaan Semen PPC Terhadap Kuat Tekan Batako Penggantian  Pasir  Dengan  Limbah Industri Gergaji Kayu. 1 – 16.
Herwani,  H.,  Imran,  I.,  Pane,  I.,  Zulkifli,  E.,  & Elvira,
E. (2019). Efektivitas
Superplasticizer  Terhadap  Workabilitas Dan  Kuat  Tekan  Beton  Geopolimer. Portal:  Jurnal  Teknik  Sipil,  10(2),  12 – 18. https://doi.org/10.30811/portal.v10i2.975
Kusnadi  et  al.,  (2011).  Pengaruh  Super
Penambahan  Superplastisizer  Terhadap Campuran Beton Ringan Yang Menggunakan Styrofoam. Pengaruh Penambahan  Superplastisizer  Terhadap Campuran Beton Ringan Yang Menggunakan Styrofoam, 7(2), 124 – 140.
https://doi.org/10.21831/inersia.v7i2.3684
Miswar,  K.  (2018).  Beton  Ringan  Dengan Menggunakan Limbah Styrofoam. Portal:
Jurnal Teknik Sipil, 10(1), 33 –
39.https://doi.org/10.30811/portal.v10i1.9
81
Miswar,  Khairul.  (2020).  Pemanfaatan  Batu Apung  Sebagai  Material  Beton  Ringan. Jurnal Teknik Sipil. Vol. 12.
Priyono,  Y.  J.,  &  Nadia.  (2014).  Pengaruh
Penggunaan Styrofoam Sebagai
Pengganti  Agregat  Kasar  Terhadap  Kuat
Tekan  Beton.  Jurnal  Konstruksia,  5(2),
55-61
Purnawirati, I. G. A. N., Salain, I. M. A. K., &
Putra, D. (2016). Properti Mekanik Beton Ringan  Dengan  Menggunakan  Agregat Batu  Apung  Serta  Abu  Terbang  Sebagai
Pengganti  Sebagian  Semen  Portland  Dan Superplasticizer.  Jurnal  Spektran,  4(2), 27 – 35.
https://doi.org/10.24843/spektran.2016.v0 4.i02.p04 Standar Nasional Indonesia. (2012). www.bsn.go.id.
Standar  Nasional  Indonesia  03-2847  tahun (2002).
Simanjuntak,  T.  (2010).  Pemanfaatan  Batu Apung  Dalam  Pembuatan  Beton  Ringan Dengan Sikament-NN Dan Sika Fume.
Sujatmiko. (2019). Teknologi Beton Dan Bahan Bangunan.  Surabaya:  Media  Sahabat Cendekia.
Saifuddin,  M.  I.,  Edison,  B.,  &  Fahmi,  K. (2013). Pengaruh Penambahan Campuran Serbuk  Kayu  Terdahap  Kuat  Tekan Beton.
Siahaan,  N.  S.  M.,  Sumajouw,  M.  D.  J.,  & Mondoringin,  M.  R.  I.  A.  J.  (2020). Penggunaan  Styrofoam  Sebagai Subtitusi Parsial  Agregat  Kasar  Terhadap  Nilai Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Belah  Beton Ringan. Jurnal Sipil Statik, 8(4), 635 – 644.
Tanubrata,  Maksum.  (2015).  Bahan-Bahan Konstruksi  Dalam  Konteks  Teknik  Sipil. Jurnal Teknik Sipil. Vol. 11.
Tjokrodimulyo,  K.  (1996).  Teknologi  Beton. Andi, Jogjakarta .